(2,5 ) 



» Après avoir clivé la topaze par le milieu, nous avons trouvé que l'un 

 des morceaux était devenu régulièrement pyro-électrique, c'est-à-dire que 

 ses extrémités étaient maintenant de signes électriques opposés. L'autre 

 fragment avait conservé ses deux exi rémités de même signe, quoique avec 

 des intensités différentes. 



» Les deux faces de clivage qui étaient primitivement en contact se 

 sont montrées de signes opposés. 



» Nous avons observé des faits analogues sur plusieurs cristaux. 



» Nous pensons que ce fait peut s'expliquer par des mâcles parallèles à 

 la base; celles-ci, si elles existaient, ne se révéleraient ni au point de vue 

 cristallographique, ni par les propriétés optiques, mais seulement par 

 une identité de signe électrique sur les deux bases, qui implique aussi celle 

 des bases accolées. 



» Nous ferons observer que dans les cristaux pyro-électriques mâclés, 

 tels que la boracite, les extrémités de même signe des axes de pyro-élec- 

 tricité des cristaux élémentaires composants viennent se mettre en regard; 

 ce sont en effet, pour la boracite, les petites diagonales des rhombes, qui 

 aboutissent trois par trois aux angles trièdres du pseudododécaèdre 

 rliomboidal. 



» Pour les topazes incolores et roulées du Brésil, nous avons trouvé une 

 pyro-électricité beaucoup moins énergique. Sur certaines lames, elle était 

 même presque insensible. Assez souvent les deux faces sont de même signe. 

 Nous avons réussi plusieurs fois, en enlevant siu' le tour d'opticien une 

 couche du minéral d'une épaisseur de o°"'',5 ou de i""", à changer le signe 

 d'une des extrémités et à avoir des plaques ayant la polarité régulière. 



» M. Hankel a fait une observation analogue sur des topazes de Saxe et 

 d'Adun-Tchilon. 



» Il semble donc bien prouvé que l'on ait affaire à des tranches retour- 

 nées bout pour bout. Il se pourrait même que la très faible pyro-électricité 

 de la topaze tint à de pareilles mâcles répétées un grand nombre de fois. 



» Nous allons voir que, si elles existent, ce ne sont pas les seules et qu'il 

 en est d'autres en relation avec les propriétés électriques des cristaux qui 

 sont révélées par l'examen optique. 



» Sur le petit nombre d'échantillons terminés aux deux sommets que 

 nous avons pu examiner, nous avons opéré en chauftant le cristal dans 

 une étuve jusqu'à loo" ou 120°, et nous avons déterminé le signe élec- 

 trique de ses diverses parties en le laissant refroidir à l'air, suspendu par 

 son milieu au moyen d'un fil de platine très mince. Nous avons donné 



